NOÉMÉN UNO PEEISTABIF DE 8 CHEMISCHEN LABOR A TÓRIUM 8 
586 
sitt eriangen, eine grosso Anzahl von Stücken zu Pnlver. Wenn das Erz in* grossen 
Stíleken vorliegt, und wir iiber eine Pochmaschine (Pochmühle etc.J verfügen. so 
kel íren wir diese erst rein, und pociién einige Hektoliter Erz zu Stücken von 
Nussgrösse. Alis dieser zerkleinerten Masse nehmen wir ca. 1 Ivgr. Erz, und stam- 
pfen es in cinem aus liartem Eisen oder Gussstabl liergestellten, grossen Mörser zu 
Pulver, breiten es in Ivreisform auf einem Tisclie aus, und. in Quadrantenform den 
vierten Tlieil herausnelimend, stampfen wir es weiter. und, wiederliolen dies so 
lángé, bis ca. 20—30 Gr. Matéria! zurückbleibt. und dasselbe durcli ein feines Sieb 
durchgelit. Wenn das Erz schon in Pulverform ist, so nehmen wir von verschiede- 
nen Oiten ca. 1 Ivgr. lieraus, und beliandeln es in dér obigen Weise. 
Itoheisen, ScJtmiedeeisen. Graues Eisen und das meiste schmiedbare Eisen 
können wir mit einer harten engliscben Feile f'eilen. Das weisse Eoheisen wider- 
stebt dieser, docli können wir es in einem grösseren, liarten Stahlmörser zerstos- 
sen. Bei dér Probenalime ist darauf zu acliten, dass viele Eisensorten an verschie- 
denen Punkten ilrres Querscbnittes von anderer Zusammensetzung sind. Das graue 
Eoheisen püegt an den rasch abgekühlten Punkten an Ivolilenstoff reicher zu sein 
wahrend es an den langsam abgekühlten (mittlerer Tlieil) an Silicium reicher ist. 
Das Schmiedeeisen ist am Rande kohlenstoffarmer. als in dér Mitte. - 
Darum feilen wir niclit nur i on dér iiusseren Obertiache, sondern möglichst gleicli- 
miissig vöm ganzen Querschnitt. Beim weissen Eisen ist es rathsam, von verschie- 
denen Punkten melirere Stücke abzubreclien. 
Probenahme anderer Keze. Wie bei anderen Matériákén, so hangt aucli hier 
von dér Probenahme dér Weitli dér Analyse ab. Die Massen sind niclit gleichartig, 
was wir schon mit freiem Auge seben können. Die durchschnittliche Probenahme 
kaim in versebiedenen Fallen eine versekiedene .sein und ist, oft keine leichte 
Aufgabe. Die Ursache dér grossen Abweiclningen von dér Analyse in dér Praxis 
pflegt gewölinlich die sclilecbte Probenahme zu sein. 
Am leiebtesten ist, die Probenahme bei den pulverförmigen oder gepochten 
Erzen. Von versebiedenen Punkten nehmen wir ungefáhr die gleiche Menge, im 
Ganzen ca. 1 Ivgr.. und zerstossen das Erz zu feinem Pnlver. Mit, dér Grösse dér 
Erzstücke wird auch die Schwierigkeit dér durchsclmittlicben Probenahme eine 
grössere. Wir nehmen viele Stücke von versebiedenen Punkten, und, dieselben 
pulverisirend, verfahren wir so, wie früher. — Bei geschmolzenen Materialien 
(Schlacke etc.) schöpfen wir mit einem lángén Löffel, und giessen dieselben ent- 
weder auf eine Thonschale oder werfen sie ins Wasser. 
Bei festen und streckbaren Metallen und Legirungen (Gold. Silber etc.) 
brechen wir von versebiedenen Stellen Stücke ab, oder wir schlagen das Matériái 
zu diinnen Plattén und sebneiden es mit dér Scheere zu klemen Stücken. 
Bei den weniger edlen Metallen ist das Verfahren zu befolgen, dass wir die¬ 
selben an versebiedenen Stellen ausboliren, und die Spane zűr Ausíührung dér 
Analyse benutzen. 
Tkon. Versekiedene Schicliten habén versekiedene Zusammensetzung. Bei 
edleren Thonsorten ist, es rathsam, jede einzelne Schichte einer gesonderten 
Untersucliung zu unterziehen, um von dér Eigenthíimlichkeit und Verwendbarkeit 
des Materials ein deutliches Bild zu gewinnen. Bei gewöhnlichen Ziegeltlionen ist 
ein gutes Gemenge genügend. 
